À LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU BISMUTH, 93937 
de toutes les impuretés celle qu'il est le plus difficile d’évi- 
ter dans la préparation du bismuth, dont les propriétés 
sont fortement modifiées par la présence de traces de 
plomb. J’ai donc cherché à m'’assurer si les nouveaux 
produits étaient exempts ou non de plomb. 
À cet effet, je dissous quelques grammes du bismuth à 
examiner dans une capsule en verre d’Iéna, contenant 
de l’acide nitrique dilué chauffé au bain-marie. La solu- 
tion est évaporée à siccité, reprise par l’eau et une quan- 
tité aussi faible que possible d'acide nitrique‘. On pré- 
pare ainsi une solution acide de nitrate du bismuth con- 
sidéré. Celle-ci est versée dans une grande capsule en 
platine qui fait partie d’un appareil de Classen, pour 
j’analyse chimique par voie électrolytique. Cette capsule 
formera la cathode AB d’un courant électrique faible 
dont l’anode est constituée par un grand disque de pla- 
tine CD percé de larges trous et fixé normalement à une 
tige en platine EF. 
Dans ces conditions, l’électrolyse de la solution donne 
lieu à un dépôt très adhérent et 
cristallin de bismuth sur la capsule, 
tandis que le plomb se dépose sur 
le disque de platine, électrode po- 
sitive, à l’état de peroxyde de plomb, 
en même temps que du peroxyde de 
bismuth. 
J'ai opéré de la façon suivante : dès que l’anode est 
bien recouverte par le dépôt, je l’enlève en laissant le 
courant fermé et je dissous le dépôt dans une capsule en 
verre d’féna contenant de l’eau et quelques gouttes 
L Voir aussi A. Classen, Loc. cit. 
